MEN A RA , JURNAL TEKNIK SIPIL  VOL. I, NO. 1, JANUARI  2006 : 48-56
48

## STUDI PERBANDINGAN PENGGUNAAN TILE ADHESIVE DRY INTERIOR DENGAN MORTAR 1 PC : 3 PS TERHADAP DAYA REKAT

## UBIN KERAMIK
Drs. Dadang Suyadi M.Pd* dan Zaidin Ma’ruf Alwan, S.Pd

## Abstrak
The  purpose  of  this  research  is  for  knowing  and  measuring  whether the bond strength of tile adhesive dry interior more than the bond strength of 1  PC  :  3  Ps  mortar  in  tile  construction.This  research  has  been  done  in concrete laboratory of Civil Engineering Department of Indonesia University in year  academy  2001-2002.  The  method  that  used  in  this  research  was experiment  through  the  material  test  in  laboratory.  The  research  instrument that  used  is  material  bonding  test,  sand  material  test  and  blanco  data.  For data  analyze  was  tested  by  average  two  tails  (t-test),  one  tail  test  with α  = 0,01.Based on the result of data analysis, t hitung = 16,41 and t tabel = 2,47 (t hitung > t tabel ). In summary, this research conclution that the average value of bond strength tile adhesive dry interior (0,582 MPa) more than the average value of bond strength   1 PC : 3 Ps mortar (0,392 MPa) in tile construction.
Kata Kunci : Daya rekat, Tile adhesive dry interior, Mortar

## Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman manusia dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam segala bidang. Salah satu hasil inovasi manusia dalam bidang teknologi  adalah  tile  adhesive  dry  interior  yang  dapat  memudahkan  manusia dalam melakukan pemasangan ubin keramik.
Daya  rekat  ubin  keramik  adalah  kemampuan  ubin  keramik  untuk  direkat oleh  mortar  yang  diuji  berdasarkan  kekuatan  geser  dan  dinyatakan  dalam  Mpa atau kg/cm 2 .
Tile  adhesive  dry  interior adalah  adukan  siap  pakai  yang  terbuat  dari bahan dasar semen khusus untuk perekat keramik atau graniro penutup di dinding maupun untuk lantai pada daerah kering.  Di Indonesia, tile adhesive dry interior masih belum banyak digunakan dikarenakan produk ini terbilang baru dan
membutuhkan pengenalan ke masyarakat umum secara menyeluruh. Di samping itu juga dibutuhkan penelitian lanjutan guna mengetahui kualitas tile adhesive dry interior  berdasarkan  SNI  03-4877-1998.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  mengenai  penggunaan  tile  adhesive  dry  interior  sebagai bahan  adukan  untuk  diukur  sejauh  mana  daya  rekat  yang  dihasilkan  apabila dibandingkan dengan penggunaan mortar biasa berdasarkan SNI 03-4877-1998.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengukur  apakah penggunaan  tile  adhesive  dry  interior  untuk  pasangan  ubin  keramik menghasilkan  daya  rekat  lebih  dari  pasangan  ubin  keramik  yang  menggunakan mortar dengan komposisi 1 PC : 3 P s.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  eksperimen melalui uji bahan di laboratorium.
Sedangkan rancangan penelitian ini digambarkan sebagai berikut :
Eksperimental satu Eksperimental dua Keterangan : E A =   Kelompok  pekerjaan  pasangan  ubin  keramik  yang  menggunakan  tile adhesive dry  interior.
E B =   Kelompok  pekerjaan  pasangan  ubin  keramik  yang  menggunakan  mortar 1 PC : 3 Ps.
X A =   Perlakuan dengan menggunakan tile adhesive dry interior.
X B =   Perlakuan dengan menggunakan mortar 1 PC : 3 Ps.
O A =   Hasil pengujian daya rekat ubin keramik yang menggunakan tile adhesive dry interior.
O B =   Hasil  pengujian  daya  rekat  ubin  keramik  yang  menggunakan  mortar 1 PC : 3 Ps.

## Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang digunakan meliputi tiga tahap yaitu :
1.  Pemeriksaan Bahan
a.  Pasir
E A X A --- O A E B --- X B O B
MEN A RA , JURNAL TEKNIK SIPIL  VOL. I, NO. 1, JANUARI  2006 : 48-56
50
- analisis kotoran organik dalam agregat halus
- Analisis saringan agregat halus
- Analisis kadar lumpur agregat halus
- Analisis spesific gravity dab absorpsi agregat halus.
b.  Semen portland
Pada semen tidak dilakukan pemeriksaan karena semen yang digunakan adalah semen portland type I yang telah memenuhi standar SNI.
c.  Air
Pada  air  tidak  dilakukan  pemeriksaan karena  air  yang  digunakan  adalah air  dari  PDAM  Depok  yang  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  air minum.
d.  Tile adhesive dry interior
Pada  tile  adhesive  tidak  dilakukan  pemeriksaan  karena  telah  melalui standar DIN 18555.
Pemilihan Benda Uji
Pemilihan  benda  uji  ini  dilakukan  berdasarkan  SNI  03-4877-1998 tentang cara uji daya rekat ubin keramik terhadap mortar.
a.  Untuk ukuran sisi permukaan ubin 30 mm digunakan benda uji sebanyak 15 buah benda uji.
b.  Benda uji harus dipilih atau diambil secara acak dari seluruh tanding.
c.  Apabila benda uji mempunyai sisi tidak rata atau terdapat benjolan-benjolan atau tidak siku, maka benda uji tersebut harus diratakan atau dipotong sejauh 6,4  mm  sehingga  diperoleh  sisi-sisi  benda  uji  yang  rata  dan  licin.
Pemotongan tersebut harus dilakukan pada kondisi basah.
d.  Benda  uji  yang  telah  dipotong  kemudian  dicuci  dengan  air  bersih  dan dikeringkan dalam oven pengering pada suhu 107 ± 5 0 selama 4 jam.
e.  Benda  uji  kemudian  didinginkan  hingga  mencapai  suhu  kamar  dan dibersihkan  dari  segala  kotoran  dan  debu  yang  melekat  di  permukaan  yang akan direkat.
2.  Cara Kerja Pembuatan dan Pengujian Benda Uji
Cara  kerja  dan  pembuatan  benda  uji  ini  dilakukan  berdasarkan  SNI 03-4877-1998 tentang cara uji daya rekat ubin keramik terhadap mortar.
a.  Oleskan minyak pada permukaan dalam cetakan (lihat gambar 1 hal.7) untuk mempermudah  pelepasan  benda  uji  setelah  selesai  disiapkan.  Sebagai perekat ubin digunakan mortar tile adhesive dry interior dan mortar 1 PC : 3 Ps.
b.  Ratakan  permukaan  mortar  dengan  cara  membuat  sisi  lurus,  sisakan  pada cetakan  yang  berlawanan,  buang  kelebihan  mortarnya.  Diamkan  mortar dalam  waktu  1 – 1,5 jam setelah penyiapan ini. Lapisi permukaan belakang benda  uji  dengan  adonan  setebal  0,8-1,6  mm  yang  terdiri  dari  1  bagian semen dan 0,36 bagian air bersih.
c.  Tempelkan benda uji di atas lapisan mortar dengan salah satu sisi lurusnya di tonjolkan  sejauh  6,4  mm  memanjang  dan  sejajar  dengan  lapisan  mortar. Usahakan benda uji berada di bagian tengah.
d.  Apabila bentuk ubin tidak bujur sangkar, letakkan sedemikian rupa sehingga sisi memanjangnya berada pada posisi tegak lurus selama pembebanan.
e.  Apabila  bagian  belakang  ubin  mempunyai  alur,  letakkan  sedemikian  rupa sehingga arah alur sejajar dengan arah pembebanan.
f.  Atur  posisi  ubin,  tekan  dengan  kuat  sehingga  seluruh  permukaan  palisan pengikat  menempel  dengan  baik  terhadap  lapisan  mortar,  kemudian bersihkan kelebihan adukan semen yang berada disekitar sisi ubin.
g.  Biarkan  benda  uji  dalam  kondisi  lembab  selama  16-24  jam  dan  ditutup dengan kain basah dan lapisan plastik.
h.  Ambil benda uji dalam cetakan dan biarkan selama 6 hari pada suhu kamar dan kelembaban minimum 90 %.
i.  Segera letakkan benda uji kedalam pegangan penjepit (lihat gambar 2 hal. 7). Kencangkan rangkaian benda uji tersebut dengan klem terhadap penjepit dan pasang rangkaian tersebut pada mesin penekan.
j.  Bebani satu benda uji sampai rekatannya terlepas. Lakukan cara yang sama terhadap benda uji yang lain.
Perhitungan kekuatan daya rekat benda uji dihitung berdasarkan rumus :
τ = P/A
Dimana :
MEN A RA , JURNAL TEKNIK SIPIL  VOL. I, NO. 1, JANUARI  2006 : 48-56
52
τ = Kekuatan daya rekat ubin keramik (MPa)
P = Beban maksimum (N)
A = Luas permukaan ubin yang direkat (mm 2 ).
Keterangan :
1 MPa = 1 N/mm 2 = 10,2 kgf/cm 2 dan 1 KN = 102 kgf.
40 35
Gambar 1. Cetakan Benda Uji
40 35 Mortar/adukan T = 5 cm
Ubin Keramik 30/30
Beban Gambar 2. Penjepit Benda Uji

## Hasil Penelitian
Percobaan pengujian yang dilakukan meliputi pengujian analisis saringan agregat  halus,  analisis  kotoran  organik  dalam  agregat  halus,  analisis  kadar lumpur  agregat  halus  dan  analisis  spesific  gravity  dan  absorpsi  agregat  halus, dan pengujian daya rekat ubin keramik. Hasil pengujian daya rekat ubin keramik dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 1. Data Hasil Pengujian Daya Rekat Ubin Keramik
No Daya Rekat Ubin Keramik Tile Adhesive Dry Interior (MPa) Mortar 1 PC : 3 Ps (MPa) 1 0,608 0,375 2 0,591 0,358 3 0,545 0,386 4 0.562 0,375 5 0,534 0,409 6 0,608 0,409 7 0,613 0,386 8 0,540 0,432 9 0,625 0,449 10 0,585 0,403 11 0,613 0,409 12 0,562 0,329 13 0,545 0,358 14 0,591 0,432 15 0,608 0,375
54
X 0,582 0,392

## Uji Normalitas.
Analisa  yang  digunakan  untuk  menguji  normalitas  data  adalah  uji Lilliefors. Data yang dianalisa adalah data nilai daya rekat ubin keramik.
1. Uji normalitas data daya rekat ubin keramik yang menggunakan tile adhesive dry interior.
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  daya  rekat  ubin  keramik  yang menggunakan  tile  adhesive  dry  interior  menghasilkan  L o =  0,1496,  pada  taraf nyata (  ) = 0,01 diperoleh nilai L Tabel = 0,257, dengan kriteria pengujian apabila L o <  L Tabel maka  data  berdistribusi  normal,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa populasi kelompok berdistribusi normal.

## 2. Uji normalitas data daya rekat ubin keramik yang menggunakan mortar 1 PC
: 3 Ps
Hasil  pengujian  normalitas  dari  data  nilai  daya  rekat  ubin  keramik  yang menggunakan mortar 1 PC : 3 Ps menghasilkan L o = 0,1087, pada taraf nyata (  ) = 0,01 diperoleh nilai L Tabel = 0,257, dengan kriteria pengujian apabila L o < L Tabel maka  data  berdistribusi  normal,  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa populasi kelompok berdistribusi normal.

## Uji Homogenitas
Analisis  statistik  yang  digunakan  untuk  menguji  homogenitas  adalah  uji kesamaan dua varian (uji  F). Dari perhitungan diperoleh F Hitung =  0,933,  dengan taraf nyata (  ) =  0,01 dari daftar  distribusi F dengan dk pembilang =  14 dan dk penyebut  =  14  didapat  F 0,01(14,14) =  2,48  dan  F 0,99(14,14) =  0,270  sehingga  nilai  F berada  diantara  F 0,99(14,14) <  F Hitung <  F 0,01(14,14) ,  maka  dapat  disimpulkan  varian dari kedua kelompok  adalah homogen.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian nilai daya rekat ubin keramik yang menggunakan tile adhesive dry interior dan mortar 1 PC : 3 Ps, hipotesis nol (H o ) sebagai berikut : tidak ada perbedaan yang signifikan dari penggunaan tile adhesive dry interior dan mortar 1 PC : 3 Ps terhadap nilai daya rekat ubin keramik.
Untuk  membuktikan  hasil  pengujian  maka  data  di  analisa  dengan menggunakan  uji  kesamaan  dua  rata-rata  (uji  t),  uji  satu  pihak,  pihak  kanan dengan  taraf  signifikan  (  )  =  0,01  dimana  t Hitung =  16,41  dan  t Tabel =  2,47  berarti t Hitung >  t Tabel maka  H o ditolak,  sehingga  ada  perbedaan  yang  siginifikan  dari penggunaan  tile  adhesive  dry  interior  dengan mortar  1  PC  :  3  Ps  terhadap  nilai daya rekat ubin keramik.

## Pembahasan Hasil Penelitian

## 1.  Analisis Pelaksanaan Pengujian
Analisis pelaksanaan pengujian baik yang menggunakan tile adhesive dry interior maupun yang menggunakan mortar 1 PC : 3 Ps adalah sebagai  berikut ; ketika  seluruh  benda  uji  ditekan  satu  persatu,  benda  uji  jatuh  kebawah  dengan semen  sebagai  perantara  perekatan  menempel  pada  benda  uji.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  daya  rekat  yang  terjadi  adalah  daya  rekat ubin keramik terhadap adukan/mortar.

## 2.  Analisis Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil rata-rata nilai daya rekat ubin keramik yang menggunakan mortar tile adhesive dry interior lebih dari  hasil  rata-rata  nilai  daya  rekat  pasangan  ubin  keramik  yang  menggunakan mortar  dengan  komposisi  1  PC  :  3  Ps.  Perbedaan  ini  terjadi  dikarenakan pengaruh  faktor  jenis  bahan  baku  dan  komposisi  bahan  baku  yang  digunakan pada kedua jenis mortar.

## Kesimpulan Dan Saran

## 1.  Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hipotesis yang telah diuji adalah nilai rata- rata daya rekat ubin keramik yang menggunakan tile adhesive dry interior
MEN A RA , JURNAL TEKNIK SIPIL  VOL. I, NO. 1, JANUARI  2006 : 48-56
sebesar 0,582 MPa secara signifikan lebih dari nilai rata-rata daya rekat ubin keramik  yang  menggunakan  mortar  dengan  komposisi  1  PC  :  3  Ps  yang hanya sebesar 0,392 MPa.

## 2.  Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  di  atas,  maka  penulis  ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :
a.  Diperlukan  penelitian  lanjutan  tentang  tile  adhesive  dry  interior  sebagai mortar alternatif dalam pekerjaan pasangan ubin keramik.
b.  Hasil  penelitian  ini  sekaligus  membuktikan  bahwa  tile  adhesive  dry  interior dapat  digunakan  sebagai  mortar  alternatif  dalam  pekerjaan  pasangan  ubin keramik.

## Daftar Pustaka
Frick, Heinz, Ilmu Konstruksi Bangunan I , Yogyakarta : Panerbit Kanisius,1980.
Frick Heinz dan Koesmartadi CH, Ilmu Bahan Bangunan (Eksploitasi,Pembuatan, Pengunaan dan Pembuangan , Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1977.
Kasma  dan  Maman  Sulaiman, Keramik  Sebagai  Bahan  Bangunan ,  Bandung: Dirjen Cipta Karya-Dept. PU dan Tenaga Listrik.
K. Gieck, Kumpulan Rumus Teknik , Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1992
Panitia  Dep.  PUTL-UGM, Istilah  Teknik  Bangunan  Gedung  Inggris-Indonesia Bagian Kesatu A - L, Badan Penerbit PU, 1977.
Panitia  Dep.  PUTL-UGM ,  Istilah  Teknik  Bangunan  Gedung  Inggris-Indonesia Bagian Kedua M-L , Badan Penerbit PU, 1977.
Subarkah,  Imam. Konstruksi  Bangunan  Gedung ,  Bandung  :  Penerbit  Idea Dharma, 1998.
SKSNI T-15-1991-03, Tata Cara Pembuatan Rencana Campuran Beton Normal ,
Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.
SNI 03-4877-1998, Cara Uji Daya Rekat Ubin Keramik Terhadap Mortar , Jakarta : Badan Standarisasi Nasional.
SKSNI  S-002-1994-03, Spesifikasi  Agregat  Halus  Untuk  Pekerjaan  Adukan  dan Plesteran Dengan Bahan Dasar Semen , Jakarta : Departemen Pekerjaan
Umum.
Sudjana , Metode Statistika , Bandung : Tarsito, 1992.
Team  Technical  Support  Engineer, Buku  Panduan  Pengetahuan  Data  dan Produk , PT. Duta Mortar Sejati, 2000
Studi  Perbandingan  Penggunaan  Tile  Adhesif    Dry  Interior  dengan  Mortar  1  PC  :  3  Ps Terhadap  Daya  Rekat  Ubin  Keramik  (Dadang  Suyadi,  Dosen  Jurusan  Teknik  Sipil  FT- UNJ)